194 SILVIO ZUBLENA — DOSAMENTO RAPIDO, ECC. 



per nulla ossidati. Attribuii questi errori allo zinco contenuto 

 nel vetro e me ne accertai colla seguente esperienza: 



In un pallone di vetro contenente zinco, della capacità di 

 circa 300 ce. feci bollire per un'ora 50 ce. di una soluzione 

 al 20 °/o di idrossido di sodio che dopo raffreddamento versai 

 nell'apparecchio elettrolitico. 



Dopo mezz'ora di elettrolisi si ottenne sul catodo un depo- 

 sito di gr. 0,0458 di zinco. 



Come si vede la quantità di zinco che passa in soluzione 

 nella soda caustica operando con questi vetri è abbastanza 

 grande (*). e credo debba attribuirsi a ciò il fatto che succede 

 talvolta di verificare la presenza dello zinco nelle soluzioni di 

 idrossido di sodio — mantenute in recipienti di vetro di Jena 

 anche senza riscaldamento — presenza che si vuol ascrivere a 

 metodi imperfetti di fabbricazione. 



Per tutti i miei saggi analitici mi servii esclusivamente di 

 vetri perfettamente privi di zinco, e di ciò me ne accertai fa- 

 cendovi bollire per molto tempo una soluzione al 20 % di soda 

 caustica e cercando poscia in questa la presenza dello zinco colla 

 reazione sensibilissima del ferrocianuro di potassio. 



Dal R. Politecnico di Torino. Laboratorio di Chimica Applicata 

 ai Materiali da Costruzione. Dicembre 191.3. 



(*) Sulla solubilità dei vetri a base di zinco nella soda a diverse con- 

 centrazioni e temperature pubblicherò i risultati di alcune esperienze. 



